ENT D HUIT SMTLOIUREE QNJAUTQU R'EAL LE, 275 
porcelaine dure ; à peine en existe t-il deux ou trois de porcelaine 
tendre. 
On a mis au rang des avantages des porcelaines dures leur qua- 
lité réfractaire ; cet avantage n’est pas sans intérêt pour les chi- 
mistes , qui trouvent dans cette espèce des vaisseaux qu'aucune 
autre ne peut leur fournir; mais il est de la dernière indifférence 
dans le ménage. 
Qu'importe , en effet, qu’un vaisseau domestique puisse sup- 
porter un coup de feu de 60 ou un de 120 degrés de pyromèêtre 
de Wecdewood, si, dans l'usage ordinaire, il ne doit jamais être 
exposé même à 5 ou 6 degrés ? 
On a prétendu que les porcelaines dures supportoient mieux 
que les tendres , les alternatives du chaud au froid , et la raison 
qu'on en donue est qu’elles sont vitrifiées. 
Sans doute , les porcelaines £endres sont plus witrifiables que 
les dures ; mais il ne s'ensuit pas de-là qu’elles soient plus wirri- 
Jices. Un'mixte vitrifiable à 60 degrés, s’il n’en a subi que 50, 
pourra être moins vitrifié qu'un autre, qui, n'étant yitrifiable 
qu’à 120 degrés , en aura subi 110. A 
D'ailleurs, ce n’est ni à raison de la température qu’ils ont 
soutenue , ni à raison de celle qu’ils pourroient soutenir , que des 
biscuits quelconques peuvent supporter les alternatives du chaud 
au froid ; c’est à raison de leur texture plus ou moins lâche. 
Or les biscuits de porcelaines , soit dures, soit tendres , ne sont 
point tous également lâches ou serrés : certaines porcelaines £ 7- 
dres ont la texture bien moins serrée que certaines porcelaines 
dures, 
On ne peut donc pas dire qu’une porcelaine va , on ne va pas 
au feu , par cela seul qu’elle est zezdre ou dure. La composition 
n’a rien de commun avec la texture ,. qui seule détermine la fa- 
culté ou la difficulté d’aller au feu. 
Les porcelaines zendres sont ; en général , moins blanches que 
les dures ; mais la couverte en est ordinairement plus lisse ; et 
meilleur excipient des couleurs. il 
Ces deux avantages tiennent à ce que cette couverte est très- 
fusible ; mais, par la même raison , elle résiste moins que celle 
des porcelaines dures aux frottemens qui en altèrent le pol. 
Aussi' voit-on qu’une porcelaine tendre perd sa fraîcheur au 
bout d’un service assez court, pendant que la porcelaine dure 
conserve la sienne très-longtemps. 
D'où s'ensuit que la porcelaine tendre n’a sur la dure que le 
